98 
dad. Se pesa entonces, y conocido de antemano el peso de la 
plancha de oro con sus alambres, secada también al aire en 
la misma habitación de la balanza, el aumento representa la 
cantidad de azogue en el mineral que se haya ensayado, y 
con este dato puede calcularse, por una simple proporción, 
el contenido por ciento. Si se quisiera averiguar si se ha pre- 
cipitado lodo el metal, se sumerje de nuevo la plancha cu- 
bierta de azogue en el vaso de disolución, restableciendo la 
comunicación con la batería por medio de los tornillos de la 
prensa, y al cabo de una hora se saca, como se ha dicho, y 
se pesa de nuevo para verificar si ha aumentado ó no de peso. 
Si se quiere probar el líquido, que queda después de haber 
sacado la plancha, con hidrógeno sulfurado, es preciso calen- 
tarle primero para separar el cloro libre que contiene la di- 
solución. Seis elementos en batería bastan para depositar en 
80 ó 36 horas todo el azogue contenido en las disoluciones de 
los minerales más ricos. Con mayor número de elementos se 
abrevia algo la operación, pero la corriente debe circular con 
cierta lentitud, para que el azogue se adhiera completamente 
á la plancha de oro, sin penetrarla y sin formar amalgama, 
que ocasionaría la destrucción de la plancha. 
9.° Para limpiar la plancha de oro y utilizarla en otros 
ensayos, seta expone al calor de una lámpara de espíritu de 
vino para volatilizar el azogue, ó se la sumerje en ácido ní- 
trico puro de 26°, y al cabo de media hora se la lava en agua, 
se la seca primero y se la enrojece después á la llama de la 
lámpara de espíritu de vino, y se repiten estas operaciones, 
en las cuales la plancha no pierde de peso, hasta que el oro 
adquiera su color. Si tuviera alguna mancha, se la frota con 
piedra pómez en polvo y agua, y se vuelve á enrojecer y á 
lavar. No es inconveniente que quede mate la plancha para 
emplearla en nuevos ensayos; para volverla su lustre se la 
coloca entre dos hojas de papel sobre una mesa bien aplana- 
da, y se la comprime con la mano del mortero de ágata, ar- 
rastrándola sobre la hoja superior del papel. Ai frotarla con 
la piedra pómez pierde algo de peso, pero la pérdida no pasa 
de 5 á 10 miligramos, que pueden valer de uno y medio á 
tres céntimos de peseta. Si por cualquier incidente se man- 
